Pembentukan Gas Metan dari Karbon Dioksida Menggunakan Katalis Ni/Al 2 O 3 dengan Penambahan Mn Sebagai Promotor
Jihan Syahira Syifa Friema 1* , Robert Junaidi 2 , Mustain Zamhari 3
1,2,3 Teknik Kimia, Progam Studi Teknologi Kimia Industri, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang * Koresponden email : jihansyahiraas@gmail.com Diterima: 18 September 2023 Disetujui: 25 September 2023

## Abstract
Carbon  dioxide  (CO 2 )  emissions,  the  type  of  greenhouse  effect  which  is  the  main  factor  of  the  global warming. Based on the total of CO 2 emissions released, CO 2 emissions mainly come from the electricity (42%),  transportation  (23%)  and  housing  (6%).  CO 2 will  continue  to  increase  if  no prevention globally. One of the preventions is to convert CO 2 into CH 4 , known as the methanation process of CO 2 . In industry, the conversion of CO2 into CH 4 has more advantages in terms of thermodynamics. One of the factors that determine the methanation process is the activity of the catalyst. Ni/Al 2 O 3 was used in this study. Ni/Al 2 O 3 is  a  catalyst  that  has  good  performance  in  the  methane  formation  process.  However,  the  Ni/Al 2 O 3 has disadvantages, one of them is the susceptible to carbon deposition and sintering on the catalyst. One way to improve catalyst stability performance is by adding a promoter. This research was carried out by varying the temperature, the amount of Ni/Al 2 O 3 and adding a promoter to give structural changes to the catalyst. The results showed that the temperature and the amount of catalyst affect the amount of CH 4 formed, and the addition of a promoter can affect the pore structure of the catalyst. Keywords: carbon dioxide, methane, methanation, catalyst, promoter

## Abstrak
Emisi  karbondioksida  (CO 2 )  adalah  salah  satu  jenis  emisi  gas  rumah  kaca  yang  menjadi  faktor  utama timbulnya  fenomena  pemanasan global. Berdasarkan  total  emisi  CO 2 yang dilepaskan,  terdapat  3  sektor yang paling berpengaruh terhadap tingginya emisi CO 2 yaitu sektor listrik (42%), transportasi (23%) dan perumahan (6%).  Kecenderungan meningkatnya limpahan CO 2 akan berlanjut jika tidak dilakukan upaya preventif secara global. Salah satu upaya preventif tersebut adalah dengan mengubah karbondioksida (CO 2 ) menjadi  metana  (CH 4 ),  atau  dikenal  dengan  proses  metanasi  karbondioksida.  Dalam  bidang  industri konversi  karbon  dioksida  menjadi  gas  metana  memiliki  lebih  banyak  keuntungan  dalam  aspek termodinamika. Salah satu faktor yang menentukan proses metanasi adalah keaktifan katalis. Katalis yang digunakan dalam penelitian ini adalah katalis Ni/Al 2 O 3. Katalis Ni/Al 2 O 3 merupakan katalis yang memiliki kinerja yang baik dalam proses pembentukan metana. Namun, katalis Ni/Al 2 O 3 memiliki kekurangan yaitu salah  satunya  rentan  terhadap  pengendapan  karbon  dan  sintering  pada  katalis.  Salah  satu  cara  untuk meningkatkan  kinerja  stabilitas  katalis  adalah  dengan  penambahan  promotor.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  memvariasikan  suhu,  jumlah  katalis  Ni/Al 2 O 3 serta  menambahkan  promotor  untuk  memberikan perubahan  struktur  pada  katalis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  suhu  dan  jumlah  katalis mempengaruhi jumlah CH 4 yang terbentuk, dan penambahan inisiator mangan (Mn) dapat mempengaruhi struktur pori katalis.
Kata Kunci: karbon dioksida, metana, metanasi, katalis, promotor.

## 1. Pendahuluan
Produksi emisi gas karbon dioksida (CO 2 ) erat kaitannya dengan aktivitas manusia [1]. Berdasarkan data [2], emisi karbon dioksida terkait energi global meningkat 321 megaton (Mt) pada tahun 2022, hingga mencatatkan  rekor  tertinggi  sebesar  lebih  dari  36,8  gigaton  (Gt).  Berdasarkan  total  emisi  CO 2 yang dilepaskan, terdapat 3 komponen yang paling berpengaruh terhadap tingginya emisi CO 2 yaitu sektor listrik (42%),  transportasi  (23%)  dan  perumahan  (6%).  Emisi  karbondioksida  akan  semakin  bertambah berbanding lurus dengan konsumsi energi [3]. Kecenderungan meningkatnya limpahan CO 2 akan berlanjut jika  tidak  dilakukan  upaya  preventif  secara  global.  Salah  satu  upaya  preventif  tersebut  adalah  dengan mengubah karbondioksida (CO 2 ) menjadi metana (CH 4 ).
Proses pengubahan karbondioksida  menjadi metana atau disebut dengan metanasi karbondioksida merupakan salah satu reaksi hidrogenasi yang banyak digunakan dan diteliti. Reaksi Sabatier merupakan reaksi eksotermis, dimana secara termodinamika disukai pada suhu rendah, yaitu antara 25˚C dan 400˚C.
Secara  termodinamika  reaksi  ini  menguntungkan  pada  suhu  rendah,  namun  secara  kinetika pengaplikasiannya  dalam  industri  masih  terbatas.  Maka  dari  itu,  proses  metanasi  karbon  dioksida membutuhkan  katalis  kinerja  tinggi  pada  suhu  rendah  untuk  meningkatkan  laju  reaksi  dan  selektivitas metana [4]. Dengan demikian, hidrogenasi karbondioksida menjadi metana pada suhu rendah dapat dicapai dengan menggunakan katalis yang efisien [5].
Salah satu syarat katalis yang efisien adalah katalis harus memiliki stabilitas termal yang tinggi dan resistansi yang baik terhadap pembentukan coke untuk mencegah deaktivasi. Katalis pada reaksi metanasi CO2 merupakan katalis logam yang memiliki sisi aktif. Katalis berbasis nikel adalah katalis yang paling umum digunakan untuk metanasi CO 2 dengan harga yang relative lebih murah. Akan tetapi, sintering pada katalis  dan deposit  karbon menjadi  alasan  yang  menghambat penerapan katalis  berbasis  Ni  untuk  reaksi pada suhu tinggi. Oleh karena itu, menjadi fokus para peneliti untuk meningkatkan kinerja stabilitas katalis dengan  menyesuaikan  teknologi  preparasi,  penambahan  promotor  dan  optimalisasi  kondisi  reaksi  [6]. Beberapa strategi telah dilakukan untuk mencegah terjadinya pengendapan karbon. Pendekatan yang paling umum dalam desain katalis adalah menambahkan logam lain ke katalis sebagai promotor. Logam-logam tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada katalis [7].
Penelitian yang dilakukan oleh Al-Fatesh dkk (2014), mengatakan bahwa beberapa promotor, yaitu Co, Cu, Zr, Mn, Ti dimasukkan ke dalam katalis Ni/Al 2 O 3 . Penelitian tersebut dilakukan untuk mengatasi deposit  karbon  dan  meningkatkan  aktivitas  katalis.  Hasil  terbaik  dengan  stabilitas  dan  aktivitas  tinggi dihasilkan ketika ditambahkan promotor Mn.
Martinez  dkk  (2018),  mengatakan  bahwa  hidrogenasi  CO 2 menjadi  metana  diperoleh  hasil  yang paling  luar  biasa  dengan  katalis  nikel  yang  didukung  ZrO 2 dengan  konversi  CO 2 mendekati  60%  dan selektivitas pembentukan CH 4 adalah 100%. Zhong dkk (2019), telah melakukan penelitian menggunakan metode konversi CO 2 yang baru dan sederhana menjadi metana dengan katalis nanopartikel Ni disintesis secara in situ, dimana air digunakan sebagai sumber hidrogen dan logam yang melimpah di bumi (Zn atau Fe) digunakan sebagai reduktor yang dapat dihasilkan kembali. Daroughegi dkk (2019), telah melakukan penelitian bahwa katalis Ni/Al 2 O 3 yang ditambahkan promotor berupa Mn menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal konversi dan selektivitas karbon dioksida menjadi metana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh penambahan promotor Mn terhadap Ni/Al 2 O 3 katalis dalam pembentukan CH 4 serta  dapat  menentukan  karakteristik  katalis  Ni/Al 2 O 3 sebelum  dan  setelah  digunakan  dalam  proses metanasi.

## 2. Metode Penelitian
Instrumen  peralatan  yang  digunakan  dalam  percobaan  ini  data  dilihat  ada Gambar  1 dan  skema proses percobaan dapat dilihat pada Gambar 2 . Bahan kimia yang digunakan pada percobaan ini meliputi gas CO 2 , NaOH 3 M, katalis Ni/Al 2 O 3 dan serbuk Mangan (Mn) sebagai promotor.
Tahapan  percobaan  metanasi  diawali  dengan  menyiapkan  alat  dan  bahan  yang  digunakan  seperti menimbang  dan  mempersiapkan  rangkaian  alat  metanasi.  Adapun  pemasangan  alat  metanasi  diawali dengan  pemasangan  regulator  CO 2 .  Selanjutnya  pipa  PVC  transparan  disambungkan  pada  regulator. Kemudian dilanjutkan dengan  menyambung pipa  PVC  transparan  dan pipa  RO  ke bagian  laju  alir  guna mengatur laju alir CO 2 ke reaktor.
Setelah semua katup mengarah ke aliran yang diinginkan dan semua selang pengunci kolom yang terhubung tidak ada yang longgar, dilanjutkan dengan menyiapkan kantong semacam urine bag kapasitas 2 liter  sebagai  tempat penampung hasil gas produk. Sebelum disambungkan ke pipa PVC dari regulator khusus produk, kantong tersebut dipastikan dalam keadaan kosong tanpa udara didalamnya. Selanjutnya, erlenmeyer  yang  berisikan  larutan  NaOH  dihubungkan  ke  reaktor,  lalu  katalis  dan  promotor  yang digunakan  dimasukkan  ke  dalam  reaktor  tipe Fixed  Bed  Reactor. Temperatur  yang  digunakan  pada percobaan  ini  adalah  25˚C,  40˚C dan 55˚C,  serta  memvariasikan  rasio  antara  promotor  banding katalis, yaitu 3:1, 2:1, 1:1, 1:2. 1:3.
Gambar 1. Instrumen peralatan Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)
Gambar 2. Skema proses percobaan Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)
Produk  metanasi  CO 2 yang  dihasilkan  akan  dilakukan  pengujian  menggunakan  alat Multi  Gas Detector Analyzer. Multi Gas Detector Analyzer merupakan alat untuk menganalisis kandungan didalam suatu gas. Alat ini dapat menganalisa secara langsung kandungan yang terdapat pada hasil proses metanasi CO 2 dengan hasil analisa adalah persentase volume (% volume). Lalu, dilakukannya karakterisasi katalis Ni/Al 2 O 3 sebelum dan sesudah pemakaian dengan melakukan uji Scanning Electron Microscope (SEM). Scanning Electron Microscope (SEM) adalah jenis mikroskop elektron yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar elektron yang terfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu. Pada percobaan ini, uji SEM digunakan untuk mengetahui morfologi pori dan topografi dari katalis tersebut.

## 3.   Hasil dan Pembahasan
3.1 Pengaruh Variasi Suhu dan Katalis terhadap Gas CH 4 Panas  reaksi  yang  tinggi  dan  katalis  yang  sensitif  menjadikan  metanasi  sebagai  proses  yang menantang  dengan  sejarah  panjang  dalam  pengembangan  proses  dan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini, digunakan  variasi  suhu  dimulai  dari  suhu  rendah  yaitu  25˚C  dan  suhu  tertinggi  yaitu  55˚C  dengan memvariasikan jumlah perbandingan antara promotor dan katalis dimulai dari 1 gram hingga 9 gram .
Gambar 3. Grafik Pengaruh Variasi Suhu dan Katalis terhadap Gas CH 4
Kenaikan temperatur dapat meningkatkan stabilitas katalis, sehingga dapat berpengaruh pada CH 4 yang dihasilkan [12]. Banyaknya partikel Ni yang terdi s persi dapat memberikan lebih banyak sisi aktif pada katalis sehingga proses metanasi dapat berjalan dengan baik [13].
3.2 Pengaruh Variasi Suhu dan Katalis terhadap Gas CO 2 Karbon  dioksida  (CO 2 ) dipertimbangkan  sebagai  salah  satu  penyebab  perubahan  iklim.  CO 2 terus meningkat dari yang semulanya mendekati nol menjadi lebih dari 33.8 GtCO 2 pada 2014. Salah satu cara mengurangi hal tersebut, dibentuk suatu reaksi metanasi CO 2 yaitu mereduksi CO 2 menjadi metana. Pada umumnya, kondisi optimal proses metanasi CO 2 yaitu berlangsung pada suhu rendah [14].
Gambar 4. Grafik Pengaruh Variasi Suhu dan Katalis terhadap Gas CO 2
Kesetimbangan termodinamik, kenaikan temperatur akan mengarah dengan penurunan gas CO 2 [15]. Hal ini juga dapat disebabkan karena perubahan permukaan pada katalis, yaitu  semakin banyak sisi aktif pada katalis, maka semakin banyak CO 2 yang berkurang.
3.3 Pengaruh Variasi Suhu dan Katalis terhadap Gas H 2 Dari penelitian yang dilakukan, terdapat gas H 2 yang terbentuk. Berdasarkan grafik pada Gambar 5 , nilai  H 2 yang  dihasilkan  mengalami  keadaan  yang  fluktuatif.  Pada  suhu  25˚C,  gas  H 2 yang  terbentuk meningkat seiring dengan bertambahnya berat katalis. Pada suhu 40˚C, gas H 2 yang terbentuk mengalami penurunan. Kemudian, sama halnya dengan suhu 25˚C, pada suhu 55˚C, gas H 2 yang terbentuk mengalami kenaikan seiring bertambahnya berat katalis.
0 2 4 6 8 10 12 14 3 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 3 Ga s C H 4 (%) Variasi  promotor : Variasi Katalis (gr) 25 (˚C) 40 (˚C) 55 (˚C)
76 78 80 82 84 86 88 90 92 3 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 3 G as C O 2 (% ) Variasi promotor : Variasi Katalis (gr) 25 (˚C) 40 (˚C) 55 (˚C)
Gambar 5. Grafik Pengaruh Variasi Suhu dan Katalis terhadap Gas H 2
Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya reaksi di dalam tabung reaktor yang mana membentuk gas H 2 namun gas H 2 yang terbentuk ini tidak bereaksi dengan reaksi utama karena kurangnya teradsorpsi gas H 2 oleh nanopartikel Ni yang mengakibatkan gas H 2 yang tidak bereaksi [10].  Ref [16] mengatakan bahwa hal tersebut dapat disebabkan oleh permukaan katalis dan ukuran katalis. Banyaknya penambahan katalis dapat menutup area permukaan katalis, sehingga menekan gas H 2 untuk terbentuk.

## 3.4 Karakteristik Katalis Sebelum dan Sesudah Proses Metanasi
Karakterisasi  sampel  dengan  menggunakan  alat  SEM (Scanning  Electron  Microscope) selain bertujuan  untuk  melihat  topografi  dari  sampel  yang  akan  dianalisa,  analisa  SEM  juga  dapat  melihat morfologi dari sampel yang akan dianalisa.
Analisa SEM pada penelitian ini menggunakan perbesaran 500x, 1000x dan 5000x. Hal ini bertujuan agar proses penandaan area dapat sesuai dengan bentuk partikelnya sehingga lebih jelas dan presisi [17]. Perbesaran yang tinggi, depth of field yang besar dan resolusi yang baik membuat SEM banyak digunakan untuk keperluan penelitian dan industry [18]. Berdasarkan Gambar 6 dan Gambar 7 dapat dilihat topografi katalis Ni/Al 2 O 3 sebelum dan sesudah digunakan pada proses metanasi.
Aktivitas katalis dapat meningkat apabila luas permukaan dari katalis membesar dan ukuran pori dari katalis  menurun.  Ukuran  pori  dari  suatu  katalis  berpengaruh  dalam  proses  konversi  suatu  reaktan  dan aktivitas hasil produk reaksi [19].
Berdasarkan Gambar 6 , dapat diketahui ukuran pori dari katalis Ni/Al 2 O 3 sebelum digunakan pada proses metanasi. Besarnya ukuran pori dari katalis Ni/Al 2 O 3 berada pada range 1-3 µm pada perbesaran 5000x.  Analisa  SEM  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  menggunakan  sampel  katalis  Ni/Al 2 O 3 setelah digunakan yang menghasilkan CH 4 terbanyak. Tantangan dalam penggunaan katalis Ni/Al 2 O 3 dalam proses metanasi adalah ketahanannya dalam deposit karbon dan nikel sintering [11] . Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penambahan promotor. Promotor merupakan suatu logam yang secara katalitik tidak aktif tetapi ditambahkan ke dalam suatu katalis menyebabkan meningkatnya sifat katalitik logam utama [20].
Gambar 7. Struktur Katalis Ni/Al 2 O 3 Sesudah Proses Metanasi (Perbesaran 5000x)
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 3 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 3 G as H 2 (ppm ) Variasi promotor : Variasi Katalis (gr) 25 (˚C) 40 (˚C) 55 (˚C)
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Kemudian,  berdasarkan Gambar  7, dapat  dilihat  ukuran  pori  katalis  Ni/Al 2 O 3 setelah  digunakan pada  proses  metanasi.  Besarnya  ukuran  pori  dari  katalis  Ni/Al 2 O 3 berada  pada  range  550-829  nm  pada perbesaran 5000x. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penyusutan terhadap ukuran pori setelah proses metanasi. Hal ini berkaitan dengan luas permukaan katalis, apabila pori yang terbentuk berukuran relatif lebih besar, maka luas permukaan akan menurun,  Lalu, untuk ukuran material yang sama, ukuran pori yang lebih kecil akan memiliki luas permukaan yang lebih besar [21].

## 4. Kesimpulan
Hasil  gas  metana  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  temperatur dan  bertambahnya  jumlah katalis.  Adapun  pengaruh  penambahan  promotor  terhadap  katalis  Ni/Al 2 O 3 berbanding  terbalik  dalam pembentukan  CH 4 .  Semakin  banyak  promotor  yang  ditambahkan,  maka  semakin  sedikit  CH 4 yang terbentuk. Namun, penambahan jumlah promotor yang tidak melebihi jumlah katalis Ni/Al 2 O 3 justru dapat meningkatkan  efektivitas  pembentukan  CH 4 .  Salah  satu  pengaruh  suhu  dan  promotor  terhadap  katalis Ni/Al 2 O 3 yang telah melalui proses metanasi yaitu katalis Ni/Al 2 O 3 mengalami penyusutan ukuran pori dari yang semula bernilai 1-3 µm menjadi 550-829 nm.

## 5. Referensi
[1] Labiba, N., & Pradoto, W. (2018). Sebaran Emisi CO 2 dan Implikasinya Terhadap Penataan Ruang
Area Industri di Kendal. Jurnal
Pengembangan
Kota, 6 (2), 164-173.
https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.164-173
[2] International  Energy  Agency.  (2022).  World  Energy  Outlook  2022,  IEA.,  Licence:  Creative Commons Attribution CC BY-NC-SA 4.0. Diakses padas pada Jumat, 3 Maret 2023.
[3] Subkhan, A., Setyowati, D. L., & Setyaningsih, W. (2017). Kajian Emisi Karbondioksida (CO 2 ) dari  Pemanfaatan  Energi  Rumah Tangga  di Kelurahan  Candi  Kota  Semarang. Geo-Image,  6 (2), 147-157. https://doi.org/10.15294/geoimage.v6i2.19058.
[4] Tamimi, K., Alavi, S. M., Rezaei, M., & Akbari, E. (2021). Preparation of The Mn-Promoted NiO- Al2O3 nanocatalyst for low temperature CO2 Methanation. Journal of The Energy Institute, 99 , 48-55. http://dx.doi.org/10.1016/j.joei.2021.08.008.
[5] Fan,  W.  K.,  &  Tahir,  M.  (2021).  Recent  Trends  in  Developments  of  Active  Metals  and Heterogenous  Materials  for  Catalytic  CO 2 Hydrogenation  to  Renewable  Methane:  A  review.
Journal of Environmental Chemical Engineering, 9 (4), 105460.
https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105460..
[6] Huang,  X.,  Mo,  W.,  He,  X.,  Fan,  X.,  Ma,  F.,  &  Tax,  D.  (2021).  Effects  of  Promoters  on  the Structure,  Performance,  and Carbon  Deposition  of Ni-Al 2 O 3 Catalysts  for  CO 2 –CH 4 Reforming. ACS Omega, 6 (25), 16381-16390. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c00918
[7] Franz,  R.,  Pinto,  D.,  Uslamin,  E.,  &  Urakawa,  A.,  &  Pidko,  E.  A.  (2021).  Impact  of  Promoter Addition on the Regeneration of Ni/Al 2 O 3 Dry Reforming Catalysts. ChemCatChem, 13 (23), 5034- 5046. https://doi.org/10.1002/cctc.202101080
[8] Al-Fatesh, A. S., Naeem, M, A., Fakeeha, A. H., Abasaeed, A. E. (2014). Role of La 2 O 3 as Promoter and  Support  in  Ni/γ-Al 2 O 3 Catalysts  for  Dry  Reforming  of  Methane. Chinese  Journal  of Chemical Engineering, 22 (1), 28-37. https://doi.org/10.1016/S1004-9541(14)60029-X.
[9] Martinez, J., Hernandez, E., Alfaro, S., & Lopez-Medina.  (2018). High Selectivity and Stability of Nickel  Catalysts  for  CO 2 Methanation:  Support  Effects. Journal  Catalysts,  9 (1),  24. http://dx.doi.org/10.3390/catal9010024
[10] Zhong, H., Yao, G., Cui, X., Yan, P., Wang, X., & Jin, F. (2019). Selective conversion of carbon dioxide  into  methane  with  a  98%  yield  on  an  in  situ  formed  Ni  nanoparticle  catalyst  in  water. Chemical Engineering Journal. 357 , 421–427. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2018.09.155..
[11] Daroughegi,  R.,  Meshkani,  F.,  &  Rezaei,  M.  (2019).  Characterization  and  evaluation  of mesoporous  high  surface  area  promoted  Ni-Al 2 O 3 catalysts  in  CO 2 methanation. Journal  of  the Energy Institute, 93 (2), 482-495. https://doi.org/10.1016/j.joei.2019.07.003.
[12] Stangeland, K., Kalai, D., Li, H., & Yu, Z., (2017). CO 2 Methanation: The Effect of Catalysts and
Reaction Conditions. Energy Procedia, 105 , 2022-2027.
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.577.
[13] Cheng,  C., Shen,  D., Xiao, R.,  & Chunfei, W.  (2017).  Methanation of  syngas  (H 2 /CO) over  the different Ni-based catalysts. Fuel, 189 , 419-427. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2016.10.122.
[14] Mebrahtu,  C.,  Krebs,  F.,  Abate,  S.,  Perathoner,  S.,  Centi,  G.,  &  Palkovits,  R.  (2019).  CO 2 methanation: principles and challenges. Studies in surface science and catalysis, Elsevier, 178 , 85- 103. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64127-4.00005-7
[15] Gac, W., Zawadzki, W., Rotko, M., Greluk, M., Slowik, G., Kolb, G. (2020). Effects of support composition on the performance of nickel catalysts in CO 2 methanation reaction. Catalysis Today, 357 , 468–482. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.07.026
[16] Zhao, K. Li, Z., & Li, B. (2016). CO 2 Methanation and CO Methanation of CO and CO 2 over Mn- promoted  Ni/Al 2 O 3 Catalyst .  Frontiers  of  Chemicals  Science  and  Engineering,  10 (2),  273-280. http://dx.doi.org/10.1007/s11705-016-1563-5.
[17] Desiati, R. D., Sugiarti, E., & Ramandhany, S. (2018). Analisa Ukuran Partikel Serbuk Komposit NiCrAl  dengan  Penambahan  Reaktif  Elemen  untuk  Aplikasi  Lapisan  Tahan  Panas. Metalurgi, 33 (1), 27-34. http://dx.doi.org/10.14203/metalurgi.v33i1.358
[18] Rifaldy,  R.,  Nugraha,  I.,  Suci,  F.  C.,  &  Setiawan,  R.  (2022).  Analisis  Sifat  Mekanik  Pada  Serat Bulu Ayam Dengan Campuran Pp Sebagai Material Komposit. Jurnal Dinamika Vokasional Teknik Mesin, 7 (1), 72-77. http://dx.doi.org/10.21831/dinamika.v7i1.45386
[19] Widiarti,  N.,  &  Rahayu,  E.  F.  (2016).  Sintesis  Cao.  SrO  dan  Aplikasinya  pada  Reaksi Transesterifikasi  Minyak  Jelantah  menjadi  Biodiesel. Indonesian  Journal  of  Chemical Science , 5 (1). https://doi.org/10.24853/jurtek.13.1.1-6
[20] Sarifudin, K. (2019). Karakterisasi Katalis Ni-Mo/Zaaf Yang Disintesis Menggunakan Metode Ko- Impregnasi Dengan Variasi Rasio Mol Logam Prekursor Mo/Ni. Media Sains, 19 (1).
[21] Anawati, F., Suseno, A., & Taslimah, T. (2012). Sintesis dan Karakterisasi Zeolit Berbahan Dasar Limbah Padat Industri Kertas (Dregs) dengan Penambahan Abu Sekam Padi. Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi, 15 (1), 18-23. http://dx.doi.org/10.14710/jksa.15.1.18-23